Einzelne Mineralien. 



-183- 



Bemerkenswerth ist ferner die Thatsache, dass an der Zusammensetzung 

 des Labradors von Selischtsche nicht nur eine ziemlich bedeutende, 

 sondern in allen Portionen gleich bleibende Menge von 

 K a 1 i s i 1 i c a t (ca. 6,52 °/ ) theilnimmt. Wäre dieser Kaligehalt durch 

 Einschlüsse von Orthoklas bedingt, so müsste man erwarten, dass er erstens 

 unbeständig und zweitens um so grösser sei, je kleiner das specifische Ge- 

 wicht des Labradors, was beides nicht der Fall ist. 



Nach der gebräuchlichen Schreibweise kommt dem Labrador von 

 Selischtsche die Formel Orj Ab 8 An 9 zu (theoretische Zusammensetzung 

 unter I, gefundene Zusammensetzung [Mittel der 4 Analysen] unter II). 

 Bei Ersatz des Kalisilicats durch Natronsilicat resultirt AbjAnj. 



I II 



Si0 2 55,22 55,28 



A1 2 3 28,44 28,27 



Ca ..... . 10,31 10,18 



Na 2 5,07 5,17 



K 2 0,96 1,10 



Die Labradorportion vom spec. Gew. 2,675—2,680 wurde in 

 zwei Versuchen der Einwirkung von HCl unterworfen. In Tabelle III 

 findet man die näheren Angaben der Versuchsbedingungen, sowie die Ana- 

 lysen des zersetzten und unzersetzten Theiles. Die beiden letzteren be- 

 sitzen identische Zusammensetzung. Der verhältnissmässig be- 

 deutende Unterschied bei einigen Oxyden wird nicht bedingt durch eine 

 relativ verschiedene Antheilnahme von An- und Ab-Silicat in beiden Theilen, 

 da er nicht in einer entsprechenden Differenz bei den anderen Oxyden zum 

 Ausdruck kommt, sondern erklärt sich ungezwungen durch Analysenfehler. 



Labrador von Gorodischtsche, Der Labradorit von Goro- 

 dischtsche enthält gangähnliche oder unregelmässig gestaltete Schlieren 

 granitischer Zusammensetzung, welche bald scharf absetzen, bald 

 in den Labradorit allmählich übergehen. Letzterer besteht vorherrschend 

 aus Labrador ; stets und zuweilen in beträchtlicher Menge sind vorhanden : 

 Hyperstheu und Titaneisen; untergeordnet: Diallag, Biotit, Hornblende, 

 Apatit, Pyrit, Orthoklas, Quarz. Eine an den Fe-haltigen Mineralien reiche 

 Gesteinsprobe besass folgende Zusammensetzung: 



Si0 2 51,06, A1 2 3 22,50, Fe 2 3 + Ti0 2 4,47, FeO 5,07, MnO 0,49, 

 CaO 8,48, MgO 1,34, Na 2 4,45^ K 2 1,34, Glühverl. 1,34, Sa. 100,48. 

 In einer der Einzelpositionen befindet sich ein Druckfehler. Der Fe O-Gehalt 

 ist thatsächlich etwas grösser als angegeben, da bei der Bestimmung der- 

 selben durch Aufschluss mit concentrirter H 2 S 4 im zugeschmolzenen 

 Rohre nicht alles Pulver zersetzt worden war. 



Der Labrador von Gor odischtsehe ist sehr reich an mikro- 

 skopischen Einschlüssen von Titaneisen; solche von Orthoklas sind sehr 

 unregelmässig vertheilt, bald fehlend, bald so häufig, dass der Labrador 

 im Schliff faserig erscheint. Selten sind Einschlüsse von Pyroxen, der 

 seinerseits wiederum Titaneisen umhüllt. Die Auslöschung auf M und P 



